(84i ) 

 les avons attaqués de nouveau, pour en extraire les dernières impuretés. 

 Cet iridium, finement pulvérisé, soit par le mortier, soit par dissolution 

 dans le zinc qu'on évapore par le feu, a été fondu avec du plomb. Le lingot, 

 traité par l'acide nitrique, l'eau régale et l'acide sulfurique bouillant, a 

 laissé de l'iridium cristallisé et contenant encore du ruthénium (sans traces 

 d'osmium) et un peu de fer. Il a été attaqué par quatre fois son poids de ba- 

 ryte et une fois son poids de nitrate de baryte, ou bien par cinq fois son poids 

 de bioxyde de baryiun, dans un creuset d'argent ou de porcelaine. La ma- 

 tière, broyée, mélangée avec quatre ou cinq fois son poids d'eau, est trai- 

 tée par un courant de chlore dans une cornue tubulée et bouchée à l'émeri. 

 Quand elle est sursaturée de chlore, on la distille dans un courant de 

 chlore très-lent. On obtient de l'acide hyperruthénique volatil, qui passe 

 d'abord en cristaux ou gouttelettes rouges et qui se dissout ensuite dans 

 l'eau provenant de la distillation. L'iridiate de baryte est transformé en per- 

 chlorure d'iridium vert et en chlorure de baryum, avec dégagement d'oxy- 

 gène. La liqueur, dépouillée de baryte par l'acide sulfurique titré, est éva- 

 porée à sec pour séparer la silice. Le résidu, repris par l'eau, consiste en 

 bichlorure brun rouge d'iridium, le chlorure vert ayant perdu du chlore 

 pendant l'évaporation. On le précipite par le sel ammoniac et on lave long- 

 temps, avec une solution à moitié saturée de sel ammoniac, le chloro-iri- 

 diate d'ammoniaque violet foncé, qu'on calcine ensuite dans un courant 

 d'hydrogène. On obtient ainsi de l'iridium métallique. Celui-ci, traité par 

 le nitre et la potasse, dans un vase d'argent ou d'or, doit fournir une masse 

 violacée qui, reprise par l'eau, la colore en violet ou bleu foncé. Le résidu 

 est lavé successivement par de l'eau, du chlorhydrate d'ammoniaque étendu 

 qui enlèvent la potasse, par de l'acide oxalique qui dissout le fer, par l'eau 

 de chlore et enfin l'ammoniaque pour enlever l'or ou l'argent (i). 



» L'iridium fortement calciné dans un creuset de charbon purifié par le 

 chlore est ensuite fondu dans la chaux pure avec les précautions indiquées 

 pour le platine. Seulement il faut substituer l'hydrogène pur et sec au gaz 

 de l'éclairage. 



u Densités. — i° Platine pur. Pour arriver à la détermination de sa den- 

 sité, nous avons refondu un grand nombre de fois nos lingots, en obtenant 

 toujours des nombres voisins de 21, 5, quand ces lingots présentaient les 

 apparences convenables. Nous donnons ici les détails de l'expérience qui 



(i) Si l'on s'est servi d'un vase d'argent ou si l'on craint la présence du rhodium, il faut 

 encore attaquer la matière réduite par le bisulfate de potasse, puis par l'acide nitrique et 

 l'ammoniaque. 



